( '309 ) 



» IV, Le coefficient de dilatation suivant l'épaisseur est inverse du coeffi- 

 cient de réduction suivant la longueur. 



« V. Le coefficient de réduction varie dans, toute la série des expériences 

 faites, de o,io à 0,60, et nous possédons des copeaux d'acier de plus d'un 

 millimètre d'épaisseur pour lesquels il ne dépasse pas o,25. 



» VL La surface de séparation entre le copeau et le bloc est toujours 

 lisse et se moule sur la face agissante de l'outil. 



» La face opposée est toujours striée et présente l'apparence d'une suite 

 de vagues parallèles, d'autant plus saillantes que le copeau est plus épais. 

 Ces vagues se continuent jusque vers les bords, où l'on reconnaît les indices 

 d'un écoulement en largeur, limité à une très-petite étendue à partir de 

 ces bords. Dans les copeaux minces, les stries, beaucoup plus fines, se tra- 

 duisent par une apparence veloutée de toute la surface métallique. 



» VIL Une circonférence tracée sur la face extérieure avant le rabotage 

 se transforme en une ellipse dans laquelle le rapport des axes peut donner 

 la mesure du coefficient de réduction, mais il vaut mieux l'obtenir en opé- 

 rant sur de grandes longueurs. 



» VIIL Lorsque les déformations dépassent certaines limites, le copeau 

 se fendille de distance en distance, et il y a disjonction suivant les directions 

 dans lesquelles se remarquent les sillons séparatifs des vagues qui viennent 

 d'être mentionnées. 



» IX. Lorsque l'outil est émoussé, le coefficient de réduction diminue et 

 le rabotage devient plus difficile. 



» X. La forme cylindrique de l'outil est très-favorable à l'opération, et 

 l'examen des déformations conduit à penser que le profil hyperbolique est 

 de beaucoup le plus avantageux. 



» XI. En vertu de la pression exercée par la face agissante de l'outil sur 

 celle du copeau, celui-ci émerge perpendiculairement à la surface du solide 

 pour se contourner ensuite. 



» Les copeaux minces se pelotoiuient en forme de cylindre à base spirale, 

 dont les spires se recouvrent exactement. Le rayon tl'enroulement augmente 

 avec l'épaisseur. 



» XII. Lorstpie les génératrices du cylindre qui constitue la paroi de la 

 surface agissante de l'outil sont inclinées par rapport au plan de chemi- 

 nement, le copeau, au lieu de s'enrouler en cylindre, prend la disposition 

 de la surface extérieure d'une vis à filet carré. 



» XIII. L'attache latérale d'un copeau rectangulaire par l'un on l'autre 

 de ses bords n'a pas d'influence sensible sur le résultat du rabotage; le 



